430 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



galène, le cinabre, l'argyrose, la chalcosine, la molybdénite, 

 l'orpiment, la stibine, la stannine, la panabase, la marcassite 

 et la pyrite magnétique ; elle ne réussit avec la pyrite cubique 

 qu'en présence d'un poids égal d'oxyde de cuivre et avec un 

 courant d'intensité triple. 



On met 20 grammes de potasse caustique dans un creuset 

 de nickel de 3 centimètres de haut et de 3 centimètres et demi 

 de diamètre ; on le place dans un anneau de cuivre mis en 

 rapport avec le pôle négatif de la source électrique. Un gros 

 fil de platine susceptible d'être relié au pôle positif est dis- 

 posé dans l'axe du creuset. 



La potasse étant d'abord déshydratée et fondue à une douce 

 chaleur, on projette dans le creuset le sulfure en poudre, en 

 faisant passer dans la masse un courant de 1,5 ampère. 



Pour éviter les projections, le creuset doit être recouvert 

 d'une plaque de verre perforée. 



Après vingt minutes, la masse refroidie est reprise par 

 200 centimètres cubes d'eau chaude. On filtre pour éliminer les 

 oxydes métalliques ; la solution, acidifiée par l'acide chlorhy- 

 drique est précipitée par le chlorure de baryum après ébulli- 

 tion. On dose sous forme de sulfate de baryum. 



Avec certains sulfures ayant tendance à s'agglomérer, il faut, 

 pendant l'attaque, intervertir souvent le sens du courant à 

 l'aide d'un commutateur. 



Dosage du soufre dans les pyrites de fer 



Dans l'industrie, pour déterminer rapidement la valeur d'une 

 pyrite d'après la proportion approximative de soufre qu'elle 

 contient, on emploie souvent le procédé de Pelouze,- ou bies 

 celuide Kolb. qui évite quelques chances d'erreurs du premier. 



A. — Procédé de pelouze 



Le procédé de Pelouze consiste à attaquer la pyrite par 

 fusion avec du chlorate de potassium et du carbonate de 

 sodium et à faire ensuite la dissolution du produit et l'essai 



